DE HISTORIA. NATURAL. Ill 



ignora por no existir de ellos analisis conocido, el caso particular 

 del aragonito de Molina de Aragon, el cual, porhaber dado nora- 

 bre a la especie rnineralogica, merecia, ciertamente, ser estudiado 

 en el indicado concepto. 



Deseoso de llenar esta laguna, proraeti al Sr. Calderon ocupar- 

 rae del asunto a la mayor brevedad, y el resultado de lo hecho 

 duraute el pasado mes de Bnero, queda consignado en esta nota: 



Los cristales, en realidad -maclas columnares del aragonito 

 de Molina de Aragon, tienen colores blanco-grises 6 rosados; los 

 de este ultimo color ban sido los elegidos. 



La disolucion clorhidrica del mineral, examinada al espectros- 

 copio, produce dos espectros: uno, muy intenso, del calcio y otro, 

 bien visible, pero mas fugaz, correspondiente al estroncio. La cir- 

 cunstancia de poder observar directamente este ultimo espectro 

 en las disoluciones clorhidricas del mineral, y de la facilidad de 

 la observacion, demuestra que el estroncio se halla en cantidad 

 apreciable, siendo posible su dosificacion. En efecto, el analisis 

 de 1 g. del polvo de uu cristal previamente lavado y desecado, ha 



dado el resultado siguiente: 



En 100 partes. 



Carbonate calcico 97,357384 



Garbonato estroncico 1 ,609282 



Materias extrarias (arcilla ferruginosa) '. . . 0,000480 



Agua interpuesta (humedad en los cristales) 0,080000 



Pe'rdida 0,952854 



TOTAL 100,000000 



Del analisis anterior resulta: 



1. Qae no hay magnesia apreciable en 1 g. de mineral. 



2. Que el aragonito de Molina de Aragon es relativamento 

 rico en estroncio. 



3. Que el color rosado de los cristales es debido a la parte in- 

 soluble; es decir, a la cortisima proporcion de arcilla ferruginosa 

 separada por filtracion de la disolucion clorhidrica, como se de- 

 muestra tratando por dos 6 tres gotas de acido clorhidrico con- 

 centrado, el polvillo rojizo obtenido por la expresada filtracio'n. El 

 acido ataca entonces & la parte ferruginosa de la arcilla, y puede 

 obtenerse, al diluir y tratar por el ferrocianuro de potasio, el azul 

 palido, caracteristico de la infima cantidad de hierro contenida en 

 el diminuto polvo insoluble. (Labor atorio' particular del autor.) 



